SÉANCE DU 3o JUILLET I9Î7. '73 



aciers à aimants. La martensite peut être considérée comme une solution solide de 

 carbone dans le fer a. C'est le produit normal de la trempe de tous les aciers à partir 

 d'une température de 800° ou plus. Le refroidissement brusque empêche la solution 

 austénilique de se dédoubler, mais ne réussit pas, en dehors de quelques cas excep- 

 tionnels, à empêcher le fer y de revenir dans cette solution à l'état de fer a. 



Comment donc une théorie, déjà vieille de plus de vingt ans, pouvait- 

 elle encore demander de nouvelles recherches. La raison en est que l'on 

 n'avait pas réussi à constater directement la réalité de la transformation 

 du fer pendant la durée très courte de la trempe. La chute de température 

 se fait à raison de plusieurs centaines de degrés par seconde et l'observation 

 de phénomènes aussi rapides exige des procédés d'enregistrement parti- 

 culièrement sensibles. J'avais essayé, sans succès, d'observer le moment de 

 la réapparition des propriétés magnétiques pendant la trempe de barreaux 

 de i5""" de coté. Mais les inégalités de températures d'un point à l'autre de 

 la masse dissimulaient le phénomène. M. Chevenard, en opérant sur des 

 fils d'un diamètre 100 fois moindre et en utilisant pour caractériser la 

 transformation du fer les changements de longueurs au lieu des variations 

 du magnétisme, a levé des difficultés qui semblaient à première vue insur- 

 montables et il l'a fait avec une précision extrême. Les mesures thermiques 

 de MM. Portevin, Garvin et Dejean conduisent aux mêmes conclusions, 

 quoique d'une façon moins nette. 



On peut donc considérer la question de la nature de la martensite comme 

 définitivement tranchée. Mais on rencontre dans certains aciers trempés un 

 autre constituant, la troostite, au sujet de laquelle quelques doutes subsistent 

 encore. Elle se produit pour les vitesses moyennes de trempe, par exemple 

 dans les gros échantillons d'acier 'dont la vitesse de refroidissement est 

 d'autant plus lente qu'ils sont plus volumineux. Au point de vue chimique, 

 celte troostite est certainement un mélange de cémentite et de ferrite en 

 grains très fins. Toutes les mesures des propriétés physiques ont montré 

 qu'il y avait à ce point de vue identité entre la perlite et la troostite. Les 

 propriétés mécaniques seules diffèrent et le font considérablement. Les 

 aciers-à outils trempés, puis revenus à 3oo", qui sont formés de troostite, 

 ont une dureté infiniment plus grande que les mêmes aciers complètement 

 recuits, qui sont formés de perlite; mais leur tlçnsité, leur conductibilité 

 électrique, etc., sont identiques. 



Je rappellerai la théorie que je défends au sujet des conditions de forma- 

 tion de la troostite, théorie qui manque encore d'une base expérimentale 

 certaine. Le dédoublement direct de l'austénite en cémentite et ferrite 



